REACTOR: JOURNAL OF RESEARCH ON CHEMISTRY AND ENGINEERING – VOL. 5 NO. 1 (2024) 36-41
Available online at: http://reactor.poltekatipdg.ac.id/

## R E A C T O R
Journal of Research on Chemistry and Engineering
|    ISSN Online 2746-0401    |

## Karakterisasi  Performa  Adsorben  Cangkang  Telur  Pada  Proses  Penyerapan Logam Merkuri (Hg)
Miftahurrahmah 1 , Ellysa 2 , Suhendrayatna 3
1 Jurusan D3 Teknik Kimia Bahan Nabati, Politeknik ATI Padang, Jl. Tabing Bungo Pasang, Padang, 25171, Indonesia
2 Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banda Aceh, Jl. Cut Nyak Dhien No.377, Banda Aceh, 23230, Indonesia
3 Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala, Jl. Teuku Nyak Arief, Banda Aceh, 23111, Indonesia

## ARTICLE INFORMATION

## A B S T R A C T
Received: June 10, 2024 Revised: June 30, 2024 Accepted: July 02, 2024 Mercury  (Hg)  is  a  highly  toxic  heavy  metal  with  no  biological  benefits, posing significant environmental and health risks upon exposure. This study investigates  the  adsorption  characteristics  of  chicken  eggshell-derived adsorbents  for  the  removal  of  Hg  from  aqueous  solutions.  The  adsorbent preparation  involved  washing,  drying,  calcination,  and  KOH  activation. Results  indicated  that  the  170-mesh  size  adsorbent  exhibited  the  highest adsorption  efficiency,  achieving  a  99.70%  removal  rate  of  Hg.  adsorption capacity tests revealed values ranging from 79,90 to 88,90 mg/g, conforming to the Indonesian National Standard (SNI) for activated carbon. Functional group  analysis  using  Fourier-Transform  Infrared  Spectroscopy  (FT-IR) identified  a  significant  increase  in  aldehyde  and  ketone  groups  post- activation. The adsorption process reached  equilibrium  within 90 minutes, with optimal removal efficiency observed at an initial Hg concentration of 3,0 mg/L. These findings suggest that chicken eggshell-based adsorbents are a  cost-effective  and  efficient  solution  for  mitigating  Hg  contamination  in wastewater, offering a sustainable alternative to conventional methods.

## KEYWORDS
Adsorbent,  Adsorption,  Eggshell,  Mercury, Wastewater Treatment

## CORRESPONDENCE
Name: Miftahurrahmah E-mail: miftahurrahmah@kemenperin.go.id

## PENDAHULUAN
Limbah  cair  dengan  kandungan  logam  berat  yang dibuang  ke  lingkungan  perairan  dapat  membahayakan makhluk  hidup  di  dalamnya  dan  berefek  racun  yang dapat  mematikan  [1].  Salah  satu  jenis  logam  berat berbahaya  dan  tidak  esensial  adalah  logam  berat  Hg (merkuri),  yang  keberadaannya  di  dalam  tubuh  dapat membahayakan  dan  mempengaruhi  kesehatan  dalam jangka  panjang  [2].  Logam  Hg  banyak  dijumpai  di  air sungai  daerah  aliran  yang  terhubung  dengan  lokasi penambangan  emas.  Penambangan  emas  skala  kecil biasanya  dilakukan  dengan  metode  amalgamasi  yaitu dengan  menggunakan  cairan  merkuri  pada  proses pencucian  tanah  atau  batuan  yang  mengandung  emas sehingga  emas  dapat  terpisah  dari  campuran  lainnya. Metode ini dengan tegas dilarang oleh pemerintah setelah adanya  UU  No.11  tahun  2017  karena  hingga  saat  ini kegiatan  penambangan  emas  skala  kecil  menyumbang
lebih dari 50% total merkuri yang dibuang ke lingkungan [3]. Pada umumnya air limbah hasil pengolahan tersebut langsung dibuang ke sungai tanpa adanya uji kualitas air limbah  pasca  penambangan.  Kandungan  merkuri  pada sumber air yang dikonsumsi oleh masyarakat akan sangat berdampak terhadap kesehatan masyarakat sekitar. Salah satu  penyakit  yang  dapat  ditimbulkan  melalui  rantai makanan  dengan  kandungan  Hg  yang  tinggi  adalah penyakit  Minamata  [4].  Oleh  karena  itu  dibutuhkan penanganan  serius  untuk  mereduksi  kandungan  logam berat, salah satunya dengan adsorbsi Hg.
Proses adsorpsi merupakan salah satu metode yang dapat dilakukan untuk menghilangkan kandungan logam berat berbahaya yang terkandung di dalam limbah cair. Proses ini  menjadi  alternatif  yang  sangat  diminati  karena kemampuannya  dalam  mereduksi  kontaminasi  logam berat  pada  air  limbah  yang  cukup  efisien  dan  efektif. Selain  itu,  juga  tergolong  ekonomis  dan  praktis  karena
menggunakan bahan biomaterial yang murah serta dapat dipakai kembali setelah melalui tahapan regenerasi [5]
Proses adsorpsi dapat dilakukan menggunakan adsorben dengan  bahan  dasar  yang  murah  dan  mudah  didapat untuk menghilangkan kandungan logam berat dalam air limbah[6].  Pada  prinsipnya,  semua  bahan  berpori  dapat digunakan sebagai adsorben, seperti batu bara[7], silika gel[8], fly ash dan zeolit[6]. Beberapa bahan yang dapat digunakan  untuk  dijadikan  adsorben  di  antaranya;  kulit jeruk[9], kulit pisang[10], kulit buah sukun[11] cangkang telur  [5],  [12],  serabut  kelapa[1],  dan  lain  sebagainya. Sebelumnya,  Peneliti  telah  melakukan  proses  adsorpsi logam berat menggunakan eceng gondok dan sekam padi [13],  sehingga  penelitian  ini  terus  dilanjutkan  untuk meningkatkan data mengenai kapasitas penyerapan dari limbah  lainnya.  Pada  penelitian  ini  dipelajari  performa adsorpsi  cangkang  telur  sebagai  adsorben  cemaran merkuri.  Hal  ini  dilakukan  karena  beberapa  peneliti terdahulu  telah  menyampaikan  bahwa  cangkang  telur berpotensi  untuk  dijadikan  adsorben  sebagai  penyerap cadmium[5],  dan  juga  digunakan  pemurnian  gliserol [12].
Pemilihan  adsorben  cangkang  telur  ayam  karena merupakan  limbah  organik  yang  mudah  didapat,  harga yang relatif murah dan tidak berbahaya serta mempunyai struktur dengan pori-pori alami sebanyak 10.000-20.000, sehingga  dikategorikan  dapat  menyerap solute .  Selain itu, cangkang telur mengandung kalsium karbonat yang sangat tinggi, mencapai hingga 98,41% yang menunjukkan  bahwa  adsorben  ini  tergolong  ke  dalam adsorben polar.
Proses aktifasi diperlukan untuk meningkatkan kemampuan  adsorpsi  dari  suatu  adsorben.  Adsorben tanpa  aktivasi  sebelumnya  terkadang  kurang  efektif dalam  menyisihkan  logam  berat.  Aktivasi  bertujuan untuk memperbesar pori-pori adsorben dengan memecah ikatan  hidrokarbon  atau  mengoksidasi  permukaan molekul,  sehingga  luas permukaan adsorben  meningkat dan  mempengaruhi  daya  adsorpsinya.  Aktivasi  dapat dilakukan secara fisik, seperti pemanasan dan pendidihan dengan air, atau secara kimia, seperti pencucian dengan asam, basa, alkohol, atau kombinasinya [10]
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk menentukan karakteristik adsorben cangkang telur ayam dan  menguji  kinerja  adsorben  cangkang  telur  ayam terhadap penyisihan larutan Hg .

## METODOLOGI

## Pembuatan Adsorben
Proses pembuatan adsorben cangkang telur ayam dimulai dari  pencucian  cangkang  telur  ayam,  selanjutnya dikeringkan  pada  suhu  100 o C  selama  4  jam,  kemudian dikalsinasi  (pengarangan)  menggunakan furnace pada suhu  400 o C  selama  30  menit.  Setelah  didinginkan kemudian dihaluskan dengan  menggunakan milling dan diayakan  dengan  ukuran  100  dan  170  mesh,  ukuran  ini dipilih  untuk  dapat  melihat  perbedaan  daya  serap  pada beberapa  ukuran  adsorben.  Adsorben  yang  berukuran 170  mesh  sebagian  digiling  menggunakan ball mill selama  10  jam  hingga  berukuran  nano.  Proses  aktivasi dilakukan dengan cara dimasukkan arang cangkang telur ayam  ke  dalam  larutan  KOH  10%  sebagai activating agent dengan rasio perbandingan 1:4 dan diaduk dengan kecepatan  100  rpm  selama  1  jam,  lalu  dicuci  dengan aquadest  pada  suhu  85 o C  sampai  nilai  pH  air  hasil saringan menjadi netral. Adsorben cangkang telur ayam yang telah dicuci, dikeringkan kembali pada suhu 110 o C selama 24 jam sehingga menjadi produk adsorben yang siap digunakan[12].

## Karakterisasi
Uji  daya  serap  iodine  dilakukan  untuk  mengetahui kemampuan/kapasitas penyerapan dari adsorben cangkang  telur  ayam,  sementara  uji  gugus  fungsi dilakukan  untuk  untuk  mengetahui    struktur  molekul yang  menunjukkan  karakteristik  reaksi  kimia  dan menentukan sifat zat dari adsorben cangkang telur ayam.

## Persiapan Larutan Hg
Larutan  standar  Hg  yang  telah  tersedia  dengan konsentrasi 1000  mg/L diencerkan menjadi 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 mg/L menggunakan aquadest.

## Uji Adsorpsi
Uji  adsorpsi  dilakukan  dengan  mode  operasi batch menggunakan beaker glass 250 ml dengan mengontakkan  adsorben  cangkang  telur  ayam  dengan larutan Hg dengan rasio perbandingan 1:100. Campuran diaduk dengan kecepatan 100 rpm selama 30, 60, 90, 120 dan  150  menit.  Konsentrasi  Hg  dalam  campuran  hasil adsorpsi  kemudian  diuji  nilainya  dengan  menggunakan Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) untuk mengetahui persentase penyisihan yang dihitung dengan menggunakan persamaan berikut:
% Penyisihan = (C 0 - C t ) / C 0 (1)
Keterangan:
C 0 = konsentrasi C waktu 0 C t = konsentrasi C waktu tertentu

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Daya Serap Iodin
Kemampuan  adsorben  cangkang  telur  ayam  dalam menyerap  iodin berkisar dari 79,90  –  88,90 mg/g. Nilai tersebut  di  bawah  baku  mutu  SNI  arang  aktif  06-3730- 1995[14]  yaitu  min.  750  mg/g.  Konsentrasi  daya  serap iodin  oleh  adsorben  cangkang  telur  ayam  dapat  dilihat pada Gambar 1. Adsorben cangkang telur ayam dengan ukuran  170  mesh  mempunyai  nilai  efisiensi  penyisihan logam  Hg  tertinggi  yaitu  sebesar  99,2229  %,  sehingga dapat disimpulkan bahwa adsorben cangkang telur ayam terbaik  adalah  ukuran  170  mesh.  Hal  ini  terjadi  karena pada ukuran 170 mesh, luas permukaan yang dihasilkan lebih besar dibandingkan 100 mesh dan rongga pori yang dihasilkan  masih  kecil  sehingga  molekul  iodin  yang berukuran kurang dari 1 nm masih dapat masuk ke dalam pori-pori adsorben tersebut.
Sedangkan  pada  adsorben  yang  berukuran  nano,  daya serap iodinnya turun dengan cukup drastis, hal ini terjadi akibat luas permukaannya sudah sangat besar, sehingga ukuran  pori-pori  adsorben  lebih  besar  dibandingkan molekul iodin. Hal ini menyebabkan tidak dapat melekat molekul iodin pada pori-pori permukaan adsorben.

## Gambar 1. Konsentrasi Daya Serap Iodin pada Adsorben Cangkang Telur Ayam

## Analisis Gugus Fungsi
Analisis  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  kualitas dan  menentukan  gugus  fungsi  dari  adsorben  cangkang telur  ayam.  Hasil  analisis  gugus  fungsi  disajikan  pada Gambar 2. Analisis gugus fungsi dari adsorben cangkang telur  ayam menggunakan  alat FT-IR (Fourier Transmitan infrared spectroscopy) pada range 500 cm -1 sampai 4000 cm -1 , dimana pita serapan terbesar terdapat pada  gelombang  1800-2100  cm -1 .  Peningkatan  gugus fungsi  setelah  mengalami  aktivasi  kimia  dengan menggunakan KOH, dimana pada range 1680-1800 cm - 1 teridentifikasi  adanya peningkatan gugus aldehida dan keton yang teridentifikasi pada biosorben[15] yakni pada peregangan  gugus  C=O  pada  panjang  gelombang 1685,79 cm -1 ; 1701,22  cm -1 ; 1718,58  cm -1 dan 1795,73
cm -1 .  Pada  panjang  gelombang  1375,25  cm -1 juga ditemukan  gugus  alkana  yaitu  CH 3 pada  permukaan adsorben.
Gambar 2. Analisis Gugus Fungsi Adsorben Cangkang Telur Ayam yang Telah Mengalami Proses Kalsinasi,
Aktivasi dan Adsorpsi.

## Pengaruh Ukuran Adsorben
Ukuran  adsorben  yang  digunakan  pada  penelitian  ini adalah 100 mesh, 170 mesh dan ukuran nano. Dari ketiga ukuran  tersebut  dilakukan  pengujian  pendahuluan dengan  mengadsorpsi  larutan  Hg  pada  konsentrasi  1,0 mg/L;  2,0  mg/L  dan  3,0  mg/L  selama  60  menit. Kemudian  dilakukan  pengujian  dengan  AAS  sehingga diketahui  efisiensi  penyisihan  terbaik  terdapat  pada adsorben  dengan  ukuran  170  mesh  pada  konsentrasi 3 mg/L, seperti yang terlihat pada Gambar 3. berikut.
Gambar 3. Pengaruh Ukuran Adsorben Cangkang Telur Ayam Terhadap Efisiensi Penyisihan (%)
Berdasarkan  penelitian  terdahulu  yang  menggunakan zeolit  alam  sebagai  adsorben  untuk  penurunan  kadar logam  besi  dikemukakan  bahwa  semakin  kecil  ukuran partikel  maka  semakin  besar  kemampuan  penyerapan (kapasitas  adsorpsi)  yang  dimiliki  oleh  bahan  penyerap tersebut  [6].  Dalam  hal  ini,  adsorben  cangkang  telur ayam  dengan  kandungan  CaCO 3 yang  mencapai  98% dengan  ukuran  nano  pada  saat  kalsinasi  dengan  suhu tinggi  menyebabkan  permukaan  rongga  pori  menjadi dangkal  sehingga  mempengaruhi  daya  serap  logam  Hg menjadi rendah.
170 80 82 84 86 88 90 100 Ukuran Nano Ukuran Adsorben (Mesh) Day a Sera p Iodin (%) 400 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 0 15 30 45 60 75 90 105 120 % Transmi tan (%) Bilangan Gelombang (cm -1 ) 170 mesh sebelum aktivasi 170 mesh setelah aktivasi 170 Mesh setelah adsorpsi 170 97 97.5 98 98.5 99 99.5 100 Ukuran Nano Ukuran Adsorben (Mesh) Efisi ensi Peny isi han (%)

## Penentuan Waktu Kesetimbangan
Untuk  mengetahui  pengaruh  waktu  kesetimbangan (waktu dimana tidak terjadi  lagi penyerapan) dilakukan uji  pendahuluan  dengan  memvariasikan  waktu  kontak yaitu 30, 60, 90, 120, dan 150 menit pada konsentrasi Hg 3  mg/L  terhadap  adsorben.  Gambar  4  menunjukkan waktu  kontak  optimum  adsorben  cangkang  telur  ayam dengan ukuran adsorben sebesar 170  mesh adalah pada waktu  90  menit  dengan  konsentrasi  akhir  adsorbat sebesar  0,0070  mg/L.  Hal  ini  disebabkan  karena  pada menit  ke  120  cenderung  tidak  terjadi  peningkatan kapasitas penyerapan secara signifikan, bila dibandingkan dengan menit sebelum 90.
Gambar 4. Hubungan Antara Waktu Kontak Penyerapan (Menit) dengan Konsentrasi Akhir Adsorbat (mg/L)
Waktu  kontak  optimum  untuk  adsorben  berukuran  100 mesh  dan  nano  terdapat  pada  waktu  90  menit  dengan konsentrasi akhir adsorbat masing masing sebesar 0,0217 mg/L dan 0,0281 mg/L. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas penyerapan adsorben menuju titik kesetimbangan.  Sebelum  tercapai  kondisi  setimbang pada waktu awal adsorpsi 90  menit, driving force yaitu perbedaan  konsentrasi  ion  logam  pada  fase  cair-padat sangat tinggi sehingga kecepatan transfer massa dari fase cairan  limbah  ke  dalam  adsorben  sangat  cepat. Kemudian,  dengan  semakin  meningkatnya  waktu adsorpsi driving  force makin  mengecil  hingga  tercapai kondisi kesetimbangan [16], [17].
Pengaruh Waktu Kontak terhadap Efisiensi

## Penyisihan Hg
Lamanya  waktu  kontak  antara  adsorbat  dan  adsorben akan mempengaruhi efisiensi penyisihan Hg. Gambar 5 menunjukkan pengaruh waktu kontak terhadap efisiensi dan kapasitas penyerapan. Efisiensi penyisihan logam Hg tertinggi  adalah  sebesar  99,7038%  yang  dihasilkan dengan  menggunakan  adsorben  berukuran  170  mesh pada  waktu  90  menit.  Penurunan  efisiensi  penyisihan disebabkan karena jumlah ion logam dalam larutan tidak sebanding dengan jumlah pertikel adsorben yang tersedia sehingga permukaan adsorben akan mencapai titik jenuh dan efisiensi penyisihan pun menjadi menurun. Semakin lama  waktu  adsorpsi  maka  persentase  ion  logam  yang teradsorpsi  semakin  bertambah  sampai  mencapai
kesetimbangan  dan  pada  waktu  berikutnya  mengalami kejenuhan [18] .
Gambar 5. Pengaruh Waktu Kontak Terhadap Efisiensi Penyerapan (%) dan Kapasitas Penyerapan (mg/g)
Pengaruh Waktu Kontak terhadap Kapasitas

## Penyerapan
Untuk  mengetahui  pengaruh  waktu  adsorpsi  terhadap kapasitas  penyerapan  ion  Hg  oleh  adsorben  cangkang telur,  percobaan  dilakukan  dengan  berbagai  variasi waktu  kontak.  Semakin  lama  waktu  kontak  maka konsentrasi  ion  logam  Hg  yang  terserap  akan  semakin meningkat  hingga  terjadinya  kesetimbangan.  Waktu kontak  antara  ion  logam  dengan  adsorben  sangat mempengaruhi daya serap, semakin  lama waktu kontak maka  penyerapan  juga  akan  meningkat  hingga  pada waktu  tertentu  akan  mencapai  titik  maksimum  dan setelah itu akan menurun penyerapannya  [18].
Berdasarkan Gambar 5 dapat diketahui bahwa kapasitas penyerapan  meningkat  seiring  dengan  pertambahan waktu  kontak  antara  adsorben  dan  adsorbat.  Hal  ini terjadi  karena  semakin  lama  waktu  kontak,  maka  laju penyerapan  akan  semakin  meningkat.  Selain  itu,  dapat dilihat  pula  bahwa  pada  awal  proses,  laju  penyerapan adsorbat  sangat  tinggi  yaitu  pada  menit  ke-30  dan mengalami  peningkatan  yang  cenderung  stabil  pada menit berikutnya hingga mencapai menit ke-150.
Peneliti  sebelumnya  [18]  menyatakan  bahwa  lamanya waktu  kontak  menyebabkan  ruang  adsorben  yang terisi lebih  banyak,  sehingga  semakin  sulit  adsorbat  untuk menemukan  ruang  kosong  yang  tersedia.  Hal  ini menyebabkan  kuantitas  adsorbat  yang  diserap  oleh adsorben  pada  waktu  tertentu  akan  mulai  memasuki keadaan  statis  atau  dengan  peningkatan  yang  relatif rendah. Gambar 6 juga menunjukkan waktu kesetimbangan (t e ) diperoleh pada  menit ke-90, dimana pada  waktu  tersebut  persentase  penyerapan  logam  Hg oleh  adsorben  cangkang  telur  mencapai  kondisi setimbang.
0 25 50 75 100 125 150 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 Waktu Penyerapan (Menit) Konsentra si A khir Ador bat (mg/l ) 170 Mesh 100 Mesh Ukuran Nano

## Pengaruh  Konsentrasi  Awal  Adsorbat  terhadap Efisiensi Penyerapan Hg
Pengaruh  konsentrasi  awal  adsorbat  terhadap  kapasitas penyerapan  ion  logam  Hg  percobaan  dilakukan  dengan memvariasikan konsentrasi adsorbat yaitu 1,0 mg/L; 2,0 mg/L;  3,0  mg/L;  4,0  mg/L;  5,0  mg/L  dan  6,0  mg/L. Proses  adsorpsi  dilakukan  dengan  waktu  kontak  90 menit.  Untuk  menentukan  pengaruh  konsentrasi  awal adsorbat  terhadap  efisiensi  penyerapan  dan  diplotkan pada  grafik  hubungan  antara  konsentrasi  awal  adsorbat (Co) dengan efisiensi penyisihan (%), sebagaimana pada Gambar 7 berikut.
Gambar 7. Pengaruh Konsentrasi Awal (ppm) Terhadap Efisiensi Penyisihan (%)
Berdasarkan  Gambar  7  dapat  diketahui  bahwa  efisiensi penyerapan  pada  berbagai  konsentrasi  cenderung menurun.  Konsentrasi  merupakan driving  force yang sangat penting dalam suatu fenomena perpindahan massa antara  fase  larutan  ke  fase  padat[17].  Sehingga penyisihan  adsorbat  akan  sangat  bergantung  kepada konsentrasi  awal  adsorbat.  Penyisihan  adsorbat  akan cepat  pada  interval  awal  dan  akhirnya  akan  mencapai keadaan  konstan  untuk  waktu  yang  lebih  besar.  Laju adsorpsi  awal  ditentukan  oleh  adanya  sisi  aktif  yang bebas.  Pada  konsentrasi  rendah,  rasio  permukaan  sisi aktif  untuk  konsentrasi  awal  adsorbat  lebih  luas, sehingga  persentase  penyisihan  tinggi  dan  untuk konsentrasi awal  yang  lebih tinggi  maka ruang dari sisi aktif  semakin  sedikit  sehingga  persentase  penyisihan cenderung berkurang.
Penurunan kapasitas penyerapan disebabkan oleh adanya ion-ion  logam Hg  yang saling bersaing untuk berikatan dengan  adsorben  dan  menyebabkan  ion-ion  logam tersebut  yang  telah  terserap  terlepas  kembali  ke permukaan adsorben.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan  sebelumnya,  dapat  kesimpulan  bahwa adsorben  cangkang  telur  ayam  mencapai  99,22%.
Sebagaimana  analisis  karakteristik  dilakukan  untuk melihat  sejumlah  situs  aktif  dari  gugus  hidroksil  dan karboksilat  pada  permukaan  adsorben  cangkang  telur ayam.  Adapun  waktu  kesetimbangan  yang  diperoleh pada  uji  pendahuluan  adalah  pada  menit  ke-90.  Dan efisiensi penyerapan tertinggi diperoleh pada konsentrasi awal  logam  Hg  sebesar  3,0  mg/L  dengan  ukuran adsorben 170 mesh yaitu 99,70%.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] H. Nh, K. Akli, R. Youfa, M. I. Senjawati, and M. Khairati,  “Biosorption  of  Cu(II)  metal  ions  in fixed  column  by  using  coconut  husk  waste,” Orient.  J.  Chem. ,  vol.  34,  no.  4,  pp.  2192–2196, 2018, doi: 10.13005/ojc/3404062.
[2] A.  Ekawanti  and  S.  Priyambodo,  “Intoksikasi merkuri: faktor risiko, patofisiologi dan dampaknya  bagi  wanita  hamil  di  daerah  lingkar tambang,” Unram Med. J. , vol. 9, no. 2, pp. 158– 165, 2020, doi: 10.29303/jk.v9i2.4356.
[3] S.  H.  Abbas  and  Firman,  “Studi  perbandingan pengolahan  emas  skala  kecil  dengan  metode amalgamasi  dan  sianidasi  di  Desa  Anggai Kecamatan  Obi  Kabupaten  Halmahera  Selatan,” J. Geomining Tek. Pertamb. Unkhair , vol. 3, no. 1, pp. 1–7, 2022.
[4] T.  Yorifuji,  “Lessons  from  an  early-stage epidemiological  study  of  minamata  disease,” J. Epidemiol. ,  vol.  30,  no.  1,  pp.  12–14,  2020,  doi: 10.2188/jea.JE20190089.
[5] N.  F.  Utami,  D.  Kurniawati,  and  U.  K.  Nizar, “Adsorpsi Ion logam Cd 2+ dengan  menggunakan cangkang  telur  ayam  ras,” J.  Period.  Jur.  Kim. UNP ,  vol.  11,  no.  3,  p.  31,  2022,  doi: 10.24036/p.v11i3.116127.
[6] E. Pelita, R. Youfa, A. B. Sahaq, R. Levi, and M. Miftahurrahmah, “Pengaruh penambahan dolomit terhadap  performa  fly  ash  pabrik  kelapa  sawit pada proses adsorpsi methylene blue,” Indones. J. Chem. Anal. , vol. 06, no. 01, pp. 63–74, 2023, doi: 10.20885/ijca.vol6.iss1.art7
[7] L.  Darmayanti,  S.  Notodarmodjo,  and  E. Damanhuri,  “Penyisihan  logam  Cu  (II)  dari larutan dengan fly ash batu bara,” J. Neo Tek. , vol.
4, no. 1, pp. 30–38, 2018, doi:10.37760/neoteknika.v4i1.1064
[8] R.  T.  Jayanti,  M.  Miftahurrahmah,  and  J.  Jerry, "Ekstraksi  Silika  dari  Fly  Ash  Pabrik  Kelapa Sawit  Menggunakan  Variasi  Pelarut  Karbonat," Jurnal  Teknik Kimia  USU , vol. 12, no. 1, pp. 9– 17, 2023.
[9] W. P. Rahayu, I. W. Harisma, Y. Syamsuddin, S. Sofyana,  and  S.  Mulyati,  “Ekstraksi  pektin  dari kulit jeruk dan kulit pisang sebagai biosorben pada proses adsorpsi logam berat Fe,” J. Serambi Eng. , vol.  6,  no.  2,  pp.  1899–1907,  2021,  doi: 10.32672/jse.v6i2.2891.
0 1 2 3 4 5 6 98 98.5 99 99.5 100 % Efisi ensi Penyi sihan Konsentrasi Awal (mg/l) 100 Mesh 170 Mesh Ukuran Nano
[10]  D.  G.  Purwitasari,  R.  Tussania,  and  R.  Fathoni, “Adsorpsi  logam  kadmium  (Cd)  pada  kadmium sulfat  (CdSO 4 )  menggunakan  batang  pohon pisang sebagai adsorben,” J. Chemurg. , vol. 6, no.
1, p. 52, 2022, doi: 10.30872/cmg.v6i1.7905.
[11]  K.  Anwar,  M.  Mardiyono,  and  N.  Harmastuti, “Karakteristik  Pektin  Kulit  Buah  Sukun (Artocarpus  altilis  (Park.)  Fosberg)  dan  Uji Kemampuan Adsorpsi Logam Berat pada Limbah Laboratorium  Stifera  Semarang,” J.  Ilm.  Sains , vol. 22, no. 1, p. 8, 2022, doi:
10.35799/jis.v22i1.35537.
[12]  S.  Nadeak,  J.  Mentari  Hasibuan,  L.  Widya Naibaho,  and  M.  Suriani  Sinaga,  “Pemanfaatan limbah  cangkang  telur  ayam  sebagai  adsorben pada pemurnian gliserol dengan metode asidifikasi dan adsorpsi,” J. Tek. Kim. USU , vol.
8, no. 1, pp. 25–31, 2019, doi:
10.32734/jtk.v8i1.1872.
[13]  M.  Miftahurrahmah,  S.  Suhendrayatna,  and  M. Zaki,  “Penyisihan  ion  logam  merkuri  (Hg 2+ ) menggunakan  adsorben  berbahan  baku  limbah pertanian dan gulma tanaman,” J. Tek. Kim. USU , vol. 6, no. 1, pp. 7–11, 2017, doi: 10.32734/jtk.v6i1.1558.
[14]  “SNI,  Standar  Nasional  Indonesia  No.  06-3730- 1995,  Arang  Aktif,” Badan  Standarisasi  Nas. , 1995.
[15]  J. P. Lima, G. Alvarenga, A. C. F. Goszczynski, G. R. Rosa, and T. J. Lopes, “Batch adsorption of methylene blue dye using enterolobium contortisiliquum  as  bioadsorbent:  experimental, mathematical  modeling  and  simulation,” J.  Ind.
Eng.  Chem. ,  vol.  91,  pp.  362–371,  2020,  doi: 10.1016/j.jiec.2020.08.029.
[16]  Y. Yustinah, H. Hudzaifah, M. Aprilia, and S. AB, “Kesetimbangan  adsorpsi  logam  berat  (Pb) dengan adsorben tanah diatomit secara batch,” J. Konversi , vol. 9, no. 2, pp. 17–27, 2019.
[17]  H.  Naidu  and  A.  P.  Mathews,  “Linear  driving force analysis of adsorption dynamics in stratified fixed-bed  adsorbers,” Sep.  Purif.  Technol. ,  vol. 257,  no.  March  2020,  p.  117955,  2021,  doi: 10.1016/j.seppur.2020.117955.
[18]  L. Dini, R. A. Kusumadewi, and R. Hadisoebroto, “Adsorpsi  logam  berat  krom  (Cr)  dan  zat  warna dengan  adsorben  kulit  pisang  kepok  dalam  air limbah  batik,” J. Reka  Lingkung. , vol. 11, no. 1, pp.
37–48, 2023, doi:
10.26760/rekalingkungan.v11i1.37-48.